7* 











ft 



149 



ausgesprochen. In Fig". XL , Gewebe eines feinen, geglatteten englischen Briefpapieres. Die Mehrzahl der 

 Faserstiickchen zeigt sich wie fig". 1,2; besonders solche , die wie fig. 2 plattgedriiekt sind , finden sich 

 haufig. Viele Faserstiicke sind auch so vollkommen zermalmt, wie fig. 3. Mitunter finden sich welche, von 

 der Lange fig. 4, welche aber, wenn ungefranst, dock stark gequetscht und rissig sind, so dass die etwa 

 vorhandene Hohlung , wie an der Faser zur Rechten, nur undeutlich ist. 



Zeic hen papier. In Fig. XLI, Gewebe eines englischen, feinen Velinpapieres. Die Fasern zeigen 

 den hochsten Grad der Zermalmung, daher das Gewebe auch sehr dicht und gleichformig ist. Mitunter, 

 aber sparsamer, bemerkt man auch langere Faserstiickchen, wie bei ^ , wo eine Faser sich zeigt, deren 

 Hohlung durch die ungleichmassige Ausbildung der secundaren Ablagerung stellenweise unterbrochen ist. 

 In Fig. XLIV ist ein Faserstiickchen dieses Papieres, nach der Einwirkung von Jod und Schwefelsaure, 

 welches das Bestehen aus Cellulose zeigt. 



GrauesFliesspapier. In Fig. XLV, das Gewebe eines groben, grauen Fliesspapieres. Enthalt 

 durchaus nur langere, wenig zerfranste und zermalmte Faserstiicke, iiberdies haufig Schmutztheilchen und 

 Baumwollfasern , y, oder Schafwollhaare , h, 1i. Sie stammen von der Ungleichheit der Lumpen her, 

 worunter sich haufig gemischte Linnenzeuge , Stiicke von Tuch und andern Schafwollstoffen vorfinden. 

 Die Baumwollfasern, y, erkennt man an der Windung und geringen Verdickung der Wand , die Schafwoll- 

 haare, die schon dem freien Auge auffallen, an der netzigen Oberflache, der cylmdrischen Form, dem horn- 

 artigen, matten Glanze und den bogigen Krummungen. 



Gefarbtes Papier. In Fig. XLII, Gewebe einer groberen Sorte blauen Lackmuspapieres. Die 

 Faserstiicke sind ungleich vom Farbstoffe durchdrungen , ja man findet haufig auch ungefarbte darunter. 

 Bei a ist ein gefranstes , ungefarbtes , bei a a vom Farbstoff durchdrungene Faserstiicke zu sehen. 

 An diesen bemerkt man deutlich, dass der Farbstoff in die Schichten selbst eingedrungen sei. In Fig. XLHI 9 

 Gewebe eines durch Sauren gerotheten Lackmuspapieres. Wie beim vorigen sieht man auch hier sehr 

 intensiv gefarbte, blasse und farblose Faserstiicke untermischt. Sie verursachen das ungleichmassige 

 aussere Aussehen dieser Papiere, An den gerotheten Fasern bemerkt man haufig die dunklere Farbung 

 der Hohlung, weil der Farbstoff in derselben sich leichter absetzt, da sie viel zuganglicher ist. Die vorhan- 

 denen Baumwollfasern, i/, erkennt man an der Windung der diinnen Wand und an der weiten Hohlung. 



Elektrisches und Glaspapier. InFig. XXXVIII, Gewebe eines durch Behandlung mit einem 

 Gemische von 2 Theilen Schwefel- und 1 Theil Salpetersaure explodirend und elektrisch gemachten Brief- 

 papieres. Durch die auflosende Wirkung der Schwefelsaure, welche aber durch die zugesetzte Salpeter- 

 saure vermindert wird, ist ein grosser Theil des Fasergewebes in eine homogene, etwas durchscheinende 

 Masse verwandelt, was nach oben zu an vorstehender Figur bemerkbar wird. Einzelne Faserstiicke, die 

 an der Verschmelzung nicht vollig theilgenommen, sind noch erkennbar, z. B. bei a. Hier und da bemerkt 

 man Locher, x, welche durch die Einwirkung auf die diinnsten Stellen des Papieres hervorgerufen 

 wurden. Bei dem explodirenden Bottger'schen Glaspapiere wird durch die vollkommene Umwandlung 

 des Fasergewebes in eine homogene, structurlose Masse die Durchsichtigkeit erzielt. 



V. Uber die Gflte der Flachsfaser und ihre Abhangiffkeit von der Cultur und Bearbeituna: des Leines. 



O'fc) 



1 



Ein guter Flachs soil fein, weich, geschmeidig, glanzend, glatt^ langfasrig und von weissgelblicher 

 oder graugelblicher Farbe sein. Diese Eigenschaften einer guten Flachsfaser sind in ihrem Baue begriindet, 

 werden aber von der Sorte und Cultur des Leines, so wie der Gewinnungsart der Faser bedingt. Es sollen 

 zunachst die anatomischen Eigenschaften einer guten Faser, dann das Verfahren, welches man bei der 

 Cultur einzuschlagen hat , um eine solche zu erzielen, und zuletzt die geeignetsten Methoden , aus dem 

 guten Fasergewebe auch einen guten Flachs zu bereiten, in Betracht gezogen werden. 



•*.-— 











9 ; 





I : 





■ 





. ! 







fi 



. 



I 









1 VI 













' I : 













ji 







1 





!| 





i A\ 





• i 



hi 







1 













♦ 



•f 





i 





■ 

















: ) 





■ 







7 



y 



1 



* ..■ ..» -:» •■• 



